APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 2? / O 



liaires se trouvaient dans les alliages en quantités trop 

 faibles pour supprimer complètement les craquelures, 

 qui diminuent nécessairement la cohésion et provo- 

 quent un abaissement apparent du module. 



L'anomalie du module, positive vers 25 \/\, néga- 

 tive entre 30 et 40 "/„, trouvée dans mes premières 

 expériences et que la commission allemande n'avait pas 

 signalée, a été confirmée par les recherches ultérieures 

 et son existence a été rattachée à l'allure particulière 

 de la variation du module avec la température dont je 

 vais parler. Je dirai seulement que le début de l'ano- 

 malie positive se relie aux changements accompagnant 

 la transformation des alliages irréversibles. En réalité, 

 on devrait pouvoir trouver pour ceux-ci une infinité de 

 courbes représentatives du module en fonction de la 

 teneur, toutes ces courbes étant contenues entre deux 

 courbes limites, dont l'une se raccorde à celle des 

 alliages réversibles non magnétiques, tandis que l'au- 

 tre coupe, par extrapolation, les points limitant l'anoma- 

 lie négative. On n'a pu marquer quelques points de la 

 première de ces courbes qu'en introduisant dans les 

 alliages des quantités de Cr et de C suffisantes pour les 

 rendre non magnétiques à la température ordinaire; 

 mais cette manière de procéder n'est pas sans laisser 

 quelques doutes sur les résultats obtenus, en raison de 

 l'action individuelle des corps étrangers. 



Tandis que d'excellentes expériences ont été faites 

 en vue de déterminer les variations de volume du fer 

 pur et surtout ses changements magnétiques au voisi- 

 nage de sa température de transformation, il ne semble 

 pas que la recherche des variations correspondantes du 

 module ait été même ébauchée ; le voisinage immédiat 



